Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 215

4. táblázat – Üzemi nyomás, próbanyomás és minimális repesztési nyomás BelsĘ átmérĘ mm-ben Nyomás (MPa) 25-75 125 – 152 Legnagyobb üzemi - nyomás a 1,5 1,2 1,0 Próbanyomás b 2,25 1,8 1,5 Minimális repesztĘ nyomás 4,5 3,6 3,0 a Hogy figyelembe vegyük a szivattyú zárási nyomását, a maximális üzemi nyomás rövid idĘre 0,2 MPa-al meghaladhatja a maximumot. b Statisztikai alapú mintavételezési terv szükséges annak bizonyítására, hogy az adott tételbĘl származó tömlĘ megfelel a próbanyomás követelményeknek. 6.2. Azokra a tömlĘkre, amelyek normál üzemi nyomása magasabb, mint az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázatában megadott érték, az 1. rész VI. fejezetének 7. pontját kell alkalmazni. 2008/28/II. szám 6.3. Próbanyomás alatti deformáció vizsgálata esetén a nyomástartási vizsgálatot három, egyenként 1 méter hosszúságú mintán kell elvégezni (MSZ ISO 1402 szerint), az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázatában meghatározott próbanyomáson. A vizsgálat során a mintadarab nem mutathat szivárgást, repedést, hirtelen vetemedést, torzulást vagy egyéb hibára utaló jelet. 6.4. Minimális repesztĘ nyomás vizsgálatakor három darab, egyenként 1 méter hosszúságú mintát kell az MSZ ISO 1402 szerint meghatározott repesztĘ nyomásnak kitenni. Egyetlen mintadarab sem repedhet alacsonyabb nyomáson, mint az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázatában megadott minimális repesztĘ nyomás érték. 6.5. Ezen követelményben szereplĘ tömlĘk üzemi nyomás értékeit az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázata adja meg, de ez nem zárja ki a magasabb üzemi nyomáson használt tömlĘket (lásd az 1. rész VI. fejezetének 7. pontja). 6.6. Meghajlított tömlĘ nyomás vizsgálata esetén az 1. rész VI. fejezetének 2. függelékében meghatározott vizsgált mintadarab szemrevételezéses vizsgálattal ellenĘrizve nem repedhet, vagy mutathat hibát az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázatban megadott próbanyomás értéken történt vizsgálat elĘtt, sem azt követĘen. 6.7. Tapadás vizsgálatakor az MSZ EN 28033 szabvány 1 típusú vizsgálata szerinti mérés során a tapadás a bélés és a köpeny között nem lehet kevesebb, mint 1,0 kN/m, a bevonat és a köpeny között nem lehet kevesebb, mint 1,6 kN/m. A mintadarab szélessége minden esetben (25±0,5)mm és a tömlĘ hossztengelyére merĘlegesen kivágottnak kell lennie. A gyĦrĦt keresztben fel kell vágni és kinyitni, hogy szalagot képezzen. A tapadás meghatározásánál a motorhajtású befogók mozgási sebessége olyan legyen, hogy a rétegek elválasztásának sebessége elérje az (50±5)mm/min értéket. Amennyiben a tapadás értékének megállapítása nem lehetséges a nagy tapadás miatti szakadás következtében, úgy azt megfelelĘnek kell elfogadni. Minden tapadást meg kell kísérelni megmérni és az eredményt dokumentálni kell. 6.8. Gyorsított öregedés vizsgálatakor az 1. rész VI. fejezetének 3. függeléke szerinti vizsgálat esetén mindhárom, repesztĘ nyomás hatásának kitett mintadarab feleljen meg az 1. rész VI. fejezetének 6.4. pontjában meghatározott követelményeknek. A repesztĘ nyomás eredmények átlagértéke nem csökkenhet jobban, mint 25%, az 1. rész VI. fejezetének 6.4. pontban meghatározott induló átlagos repesztĘ nyomás érték. A tapadás a feltekert mintadarab bélése és a köpenye között nem lehet kevesebb, mint 0,9 kN/m és a feltekert mintadarab a bevonata és a köpenye között nem lehet kevesebb, mint 1,4 kN/m. 6.9. Amennyiben a gyártó, forgalmazó és a felhasználó megegyeznek, dörzsállósági vizsgálat végezhetĘ 1. rész VI. fejezetének 6.9.1., 6.9.2. és 6.9.3. pontokban meghatározottak szerint. 6.9.1. A dörzsállósági teszt a különbözĘ tömlĘ konstrukcióktól és/vagy anyagoktól függĘen eltérĘ. Két eljárás különbözĘ értékeket ad, ezért a méltánytalan megkülönböztetés elkerülése érdekében ezt jelezni szükséges. Továbbá fontos szem elĘtt tartani, hogy az 1. rész VI. fejezetének 5. táblázatában megadott dörzsállósági kategóriák, és az ahhoz tartozó fordulatok száma és az 1. rész VI. fejezetének 6. táblázatában szereplĘ kettĘs löket érték nem korreláltatható. 6.9.2. Az 1. és 2. osztályú tömlĘket dörzsállóságuk szerint kategóriába kell sorolni. A dörzsállósági kategóriákat az 5. táblázat tartalmazza. Az 1. rész VI. fejezetének 4 függeléke alapján vizsgált tömlĘ abba a kategóriába tartozik, amelyhez tartozó fordulatokat alkalmazva az ötbĘl legalább négy mintadarab nem reped ki. C kategóriájú a tömlĘ, amennyiben a maximális fordulatot követĘen ötbĘl legalább négy mintadarab nem reped ki az 1. rész VI. fejezetének 4. táblázatában megadott üzemi nyomás érték mellett 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes